Kundt: Über die Brechungsexponenten der Metalle. 



269 



Gold mit Goldoxyd verunreinigt. 



Es mag noch bemerkt werden, dass ich Mühe hatte Pri.smen 

 zu erhalten von reinem metallischen Gold. Diejenigen, welche durch 

 Zerstäuben einer Goldkathode hergestellt wurden, geben fast alle 

 etwas grössere Brechungsexponenten als die oben in der Tabelle 

 S. 262 angegebenen; es scheint das von geringen Beimengungen 

 von Oxydationsstufen des Goldes herzurühren. Auch die aus einer 

 Goldcyankaliumlösung galvanoplastisch abgeschiedenen Prismen ergeben 

 zum Theil grössere Brechungsexponenten. Bei den erheblichen zur 

 Verwendung kommenden Stromdichten dürften sich geringe Mengen 

 von Goldverbindungen verschiedener Art mit dem metallischen Gold 

 niederschlagen. Die Prismen, die abweichende Werthe gaben, waren 

 im durchgehenden Licht nicht schön grün, wie die oben zu den 

 Messungen benutzten, sondern mehr oder minder violett, zuAveilen 

 sogar intensiv rothviolett. Ich gebe die folgenden Beispiele: 



Beziehung der Brechungsexponenten zu dem Leitungs- 

 vermögen der Metalle für Elektricität und Wärme. 



Überblickt man die Werthe von n in der Zusammenstellung 

 (S. 266), so springt sofort eine Beziehung der Brechungsexponenten 

 zum Leitungsvermögen der Metalle für Elektricität und Wärme in die 

 Augen. Diejenigen, denen der kleinste Brechungsexponent, also die 

 grösste Lichtgeschwindigkeit zukommt, sind die besten Leiter für 

 Electricität und Wärme. 



Das specifische galvanische Leitungsvermögen und der Wärme- 

 leitungs - Coefficient einer Substanz sind bei einer gegebenen Tempe- 

 ratur ganz bestimmte Grössen; die Lichtgeschwindigkeit in einem 

 Körper ist es bei gegebener Temperatur nicht, denn sie variirt mit 

 der Wellenlänge. Will man also die oben angedeutete allgemeine 



